315 
iinterzogeii hat. Leider ist das Resultat nicht besonders günstig, was nicht aus- 
schliesst, dass durch sorgfältige i^uswahl beim Sammeln, oder durch nachträg¬ 
liche Sortirung sich bessere Resultate erzielen lassen werden. ^VRr wissen 
bisher nicht einmal, ob dies Gummi gänzlich von einer einzigen Akazienart 
abstammt, oder, was nach der Vei’schiedenheit der Stücke wahrscheinlicher, ein 
Gemisch darstellt, wobei minderwerthige Sorten das Resultat nach der un¬ 
günstigen Seite hin beeinflussen. Es wird vor Allem wichtig sein, erstens die 
braunen Stücke gänzlich auszuschliessen, zweitens die anhängenden und fest¬ 
geklebten Pflanzentheilchen vorher zu entfernen und drittens auf ein Produkt 
zu sehen, das möglichst vollständig aus Stücken besteht, die dem Cordofan- 
Gummi ähnlich sind, während die mehr gallertartige Bestandtheile enthaltenden, 
dem Senegal - Gummi ähnlichen Stücke gesondert auf den Markt gebracht 
werden sollten. 
Das auch nach anderer Richtung hin belehrende Gutachten der Reichs¬ 
druckerei lautet folgendermaassen; 
„Die eingesandten beiden Proben von Gummi arabicum rühren von un- 
sortirten und nicht abgesiebten Waaren her. Der Hauptsache nach bestehen 
sie aus drei verschiedenen Sorten und iinterscheiden sich voneinander nur durch 
deren Mischungsverhältniss. Bei der Untersuchung wurden von beiden Proben 
zunächst die staubförmigen und sodann die ihrer Kleinheit wegen nicht sortir- 
baren Theile abgesiebt. Der Rest bestand aus Stücken, die theils dem Senegal- 
und theils dem (Jordofan - Gummi ähnlich sehen, sowie endlich drittens aus 
braunen Stücken, welche aus zusammenklebenden, sehr kleinen Pflanzentheilchen 
gebildet sind. Es enthielt 
Probe a 
Probe b 
^/o 
o/o 
fe 
rund 
rund 
1. A'on staubförmigen Theilen ...... 
26.0 
13 
53.78 
8 
2. „ nicht sortirbaren Theilen. 
107.85 
54 
425.00 
61 
3. _ dem Senegal-Gummi ähnlichenStücken 
31.35 
15 
151.15 
22 
» 
4. ., „ Cordofan- „ „ ., 
25.15 
13 
38.775 
5.5 
5. „ braunen Stücken . 
1043 
5 
22.98 
3.5 
201.58 
100 
691.685 
100 
Die Lösungsversuche, welche mit den Proben als solchen, sowie mit den 
einzelnen, daraus gewonnenen Sorten für sich angestellt wurden, haben ergeben, 
dass die unlöslichen, gallertartigen Bestandtheile 
bei Probe a .... 2.5 Prozent 
„ „ b . . . . o „ 
ausmachen. \"on den einzelnen Sorten enthielten an unlöslichen gallertartigen 
Bestandtheilen; 
1. die staubförmigen Theile.2.42 Prozent 
2. nicht sortirbaren Theile.1.34 
3. „ dem Senegal - Gummi ähnlichen Stücke 5.30 
4. .. „ G'ordofan- „ „ „ 0.(53 „ 
5. „ braunen Stücke.8 „ 
